SÉANCE DU 8 JUILLET 1907. ' 19 



plus de 2"' de thalliuni pour i"' de soufre; à l'état liquide ils forment deux 

 couches superposées. Le liquide le moins dense qui se solidifie le premier 

 à 4'|8" est le composé Tl-S renfermant 7,26 pour 100 de soufre; le liquide 

 le plus dense est du tliallium pur (pii prend l'état solide à 3o2°. 



■1" Un arc de courbe très régulier BCD, qui relie la droite AB à une 

 autie partie droite DF, correspond aux mélanges dont la teneur en soufre 

 est comprise entre 7 , y.6 pour 1 00 et 2S , 2 pour 100. I^a température de la 

 solidification finissante n'a [)as la même valeur pour tous ces mélanges, elle 

 reste voisine de 295° pour ceux qui renferment moins de 12 pour 100 de 



tv;. -• •»,/.■.... 



soufre et est sensiblement égale à 12 )" pour les mélanges plus riches en 

 soufre. La composition du mixte à 12 pour 100 de soufre est représentée 

 par la formule Tl'S'. 



3" La courbe de fusion comprend enlin une seconde partie rectiligne DF 

 (jui correspond encore à des mélanges qui à l'étal liquide forment deux 

 couches superposées. Le liquide inférieur est le composé Tl-S' qui reste 

 pâteux jusqu'à la température ordinaire si le refroidissement a été rapide, 

 mais qui prend l'état solide à 12V' environ si le refroidissement est très 

 lent et si l'on prend la précaution de projeter dans le liquide dont on 

 étudie le refroidissement des parcelles du composé Tl- S' préalablement 

 solidifié. Le liquide qui occupe la partie supérieure est du soufre pur. 



